116 ANALES DE HISTORIA KATURAL. (2). 



critico las determinaciones especificas cle los minerales indi- 

 cados como reproducciones artificiales de la AVollastoiiita, y 

 deduce de el, que en los minerales observados en los altos 

 hornos de las citadas localidades, el andlisis quimico revelala 

 presencia de la mag'nesia en cantidad no despreciable (15, 37 

 por 100 en el mineral de Gammelbola) (1), y que en sus 

 cristales las formas predominantes son el prisma oo P, con un 

 ang-ulo de 87° y la pir^mide P, cuyas caras forman ^ngulos 

 diedros de 131°. El crucero esprism^tico, sin queliayaindicios 

 de el segun OPyoo ¥ x , j el peso especifico varia de 2,85 a 

 3,15. Estos cristales no son, pues, de WoUastonita sine de 

 di6psido. 



En la sintesis 6 reproduccion Toluntaria de laWollastonita, 

 M. Bourgeois ha obtenido prismas rudimentarios de bisilicato 

 de cal puro, con un ^ngulo de extincion que no excede nunca 

 de 4°; las secciones trasversales permanecen constantemente 

 extinguidas entre los nicoles cruzados, y con luz convergente 

 muestran la cruz negra, que apenas se disloca por la rotacion 

 de la placa y anillos circulares. El mineral es positivo, con 

 una densidad de 2,7, y ofrece menos resistencia al ataque por 

 los ^cidos que la Wollastonita natural. 



Los mismos caract^res ofrecieron los minerales obtenidos 

 por Lecliartier y Wyrouboff, y los productos de la devitrifica- 

 cion de vidrios compuestos unicamente de silice, cal y sosa, 

 como los de las f^bricas do Epinac y de Saint-Gobain. 



M. Bourgeois, en vista de los datos que aduce, se cunsidera 

 autorizado para establecer las siguientes conclusiones: 



1.* La Wollastonita no ha sido reproducida hasta ahora con 

 todos sus caract^res especificos. 



2.* El bisilicato de cal posee un estado dimorfo caracteri- 

 zado por la doble refraccion monoaxica, su menor densidad, 

 y mks fdcil ataque per los acidos. 



He tenido la fortuna de encontrar el bisilicato de cal crista- 

 lizado en un antiguo vidrio de la fAbrica de La Granja, y de 

 su examcn, cuyos resultados consignar6 dcspues, se despren- 

 de que este mineral cs monoclinico, y por consiguientc bi- 

 axico, con ejes opticos bastante separados, y casi todos los ca- 



(1) L. BOCRGEOIS, lidproductixiii nvtiflckUc dcs min^'atix. Paris, 188t, pdgr. 111. 



